( 68o ) 

 moins de quinze jours et va-t-elle souvent à vingt-cinq ou trente pour des 

 barres de 2 à 3 centimètres d'épaisseur. Il y a là une perte sèche réelle, celle 

 de la chaleur emmagasinée dans le four et qu'on ne peut pas utiliser afin 

 de pouvoir remplacer le cément. Il n'en est pas de même lorsque ce cément 

 est un mélange de charbon et de carbonate de baryte, qui peut être consi- 

 déré comme inusable. N'ayant pas besoin de laisser refroidir le four pour 

 remplacer le cément qui est toujours bon, il suffit, comme on le voit, de 

 retirer des caisses, par leurs extrémités ouvertes dans ce but, le fer cémenté 

 à point et encore rouge; on le remplace ensuite immédiatement par d'autres 

 barres de fer (i), et l'opération continue. On peut et il faut par précaution 

 ajouter de temps à autre un peu de charbon pour remplacer celui qui se 

 brûle dans l'extraction des barres; quant à l'azote, il ne manque jamais, il 

 n'y a pas besoin de s'en inquiéter, il pénètre partout et à travers presque 

 tous les corps. 



» I^s différents appareils dont je me suis servi pour la cémentation à feu 

 continu sont tous basés sur ce principe, ils ne diffèrent que par des disposi- 

 tions particulières dont il est mutile que je parle ici. 



» On voit par ce qui précède que l'emploi du carbonate de baryte naturel 

 coûtant sur place de 4 à 5 francs les 100 kilos et qui en même temps est im 

 agent de cémentation presque inusable, permettra aux industriels de réali- 

 ser une notable économie dans la cémentation, quelle que soit d'ailleurs la 

 méthode employée pour s'en servir. 



» De l'ensemble de mes travaux sur la cémentation il résulte : 



» i" Que dans la cémentation industrielle l'aciération est toujours pro- 

 duite au moyen d'un cyanure qui se forme naturellement dans les caisses de 

 cémentation par l'action réciproque du charbon, de l'azote et des alcalis 

 qui s y trouvent toujours : c'est pourquoi la présence de l'azote y est indis- 

 pensable ; 



» 3" Que néanmoins dans certaines circonstances il est possible de cé- 

 menter en dehors de la présence de l'azote, ce qui prouve en passant que 

 l'acier n'est pas un azotocarbure de fer, comme on a voulu le démontrer ; 



» 3" Que pour cémenter il faut et il suffit que l'agent de cémentation 

 soit un composé carburé gazeux ou volatil en même temps qu'indécompo- 

 sable par la chaleur à la température que l'on emploie : de cette façon le 

 cliarbon est apporté à l'état de combinaison jusque dans les pores du fer où 

 ce métal se l'approprie à l'état naissant ; 



(i) La friabilité du mélange permet de faire cette opération très-facilement. 



